SS ge 
Così il primo ed il secondo di questi due elementi, il magnesio e lo zinco, che 
nei loro composti sono quasi sempre e completamente isomorfi, non dànno qui nes- 
suna sorta di cristalli misti, almeno in proporzione apprezzabile, ma bensì un com- 
posto definito e stabile: MgZn.. 
Il secondo ed il terzo, zinco e cadmio, pure omologhi immediati, dànno un sem- 
plice eutectico. È bensì vero che la formazione di soluzioni solide non può essere 
esclusa, ma ad ogni modo essa avverrebbe solo in proporzioni estremamente limitate. 
I due elementi più distanti invece, magnesio e cadmio, fra cui dovrebbe aspet- 
tarsi minore analogia, dànno un composto Mg Cd; ma questo dà cristalli misti in 
tutti i rapporti con entrambi i componenti, cosicchè la serie delle soluzioni solide fra 
Mg e Cd è ininterrotta. 
Già queste singolari relazioni lasciavano apparire interessante lo studio delle 
miscele ternarie dei tre corpi, per stabilire p. es. se lo zinco ha almeno la tendenza 
ad entrare in proporzione più o meno larga nelle soluzioni solide esistenti fra i suoi 
due omologhi. 
D'altro lato la questione appariva interessante anche dal punto di vista della 
teoria delle fasi, e l'attenzione era attirata anche dal composto Mg Cd, uno di quei 
singolari composti che dànno soluzioni solide coi loro componenti, e di cui era degna 
di studio la maniera di comportarsi nel sistema ternario. 
Se si prescinde dalla presenza di quest ultimo composto, il caso era identico ad 
uno dei tipi studiati da me nella memoria teorica del 1900, e precisamente a quello 
designato allora come tipo 3° (loc. cit., pag. 288) e definito così: « A e B sono iso- 
morfi; dei due, A_ non si combina con C; B dà invece con esso un composto D ». 
Vedremo infatti come le superfici e curve di cristallizzazione concordino perfetta- 
mente con quelle allora dedotte dalla teoria. 
La ricerca sperimentale fu eseguita da me assieme con C. Sandonnini ed 
E. Quercigh; i risultati di una parte delle determinazioni termiche furono già pub- 
blicati(!); il resto di quelle osservazioni, e quelle micrografiche colle conclusioni gene- 
rali, saranno pubblicate fra breve per esteso. Qui mi limito a dare un breve rias- 
sunto dell'insieme. 
Furono anzitutto esaminati coll’analisi termica i tre diagrammi di solidificazione 
delle miscele binarie, confermando i risultati di Hinrichs e di Grube (Il. cc.), salvo 
lievi differenze nelle singole temperature e salvo la questione della esistenza di so- 
luzioni solide di zinco nelle miscele più ricche in cadmio, questione di cui verrà 
detto qui appresso. 
Come temperature di solidificazione dei componenti e dei composti, trovammo: 
Mace 0000 
ZAN CORSE a i TAO )O 
CAMION I MR SO 
(COTMPOSTORM OZZANO 00 
” MA Cd cr AO 
(') Bruni, Sandonnini e Quercigh, 35. 
